üher die Kevbindung des Eisens mit Kohle, 67 



des Graphiis, aber niemals kann das graue Roheisen ohne diesen Rück- 

 stand in Salzsäure aufgelösei werden. Starke Scliwefelsäure, unter den- 

 selben Unistiindon zur Autlösung angewendet, läfsi, ausser dem Graphit, 

 auch noch schwarze, leicht verbrennliche und dem Magnet nicht folg- 

 same Kohle zurück, 



Salpetersäure von i,5 specifischem Gewicht, wirkt in der gewöhn- 

 lichen Temperatur nicht stark auf das graue Roheisen. Es liieten sich 

 dabei Erscheinungen dar , die bald mit denen übereinzustimmen schei- 

 nen, welche der weiche Stahl gab, bald mit denen, welche sich beim 

 Aullösen des harten Stahls zeigten. Jene treten ein , bei den am dun- 

 kelsten gefärbten und bei den weichsten und geschmeidigsten Arten des 

 grauen Roheisens ; diese bei den etwas leichteren und zugleich weniger 

 weichen tmd geschmeidigen Abarten desselben. Die Einwirkung der 

 Säure findet scheinbar nicht ununterbi'ochen statt , sondern die Auflö- 

 sung scheint Ton Zeit zu Zeit ganz aufzuhören , stellt sich dann aber, 

 bei der Ablösung eines Graphiibläiichens, mit sehr grofser Heftigkeit wie- 

 der ein. Eben diese Erscheinung zeigt sich auch in einer, bis zum Siede- 

 punkt erhöheien Temj)eralur, und jedesmal ist das heftige Fortschreiten 

 der Auflösung , welches indefs nur mehrere Sekunden fortdauert , mit 

 der Abtrennung eines Graphiiblättchens verbunden; so dafs der Graphit 

 ganz deutlich als ein mechanisches Hindernifs wirkt, indem er das Eisen 

 gegen den Angriff der Säure schützt und dadurch die Auflösung so sehr 

 erschwert, dafs sie in der gewöhnlichen Tejnperatur erst nach mehreren 

 Wochen, imd in der Siedhitze erst nach Verlauf mehrerer Stitnden, voll- 

 ständig erfolgen kann. Die Färbung der Säure beweifst, dafs ein Theil 

 von dem Kohlegehalt des Eisens mit aufgelöset worden ist ; der Rück- 

 stand besteht nur selten aus reinem Graphit, fast immer aus Graphit mit 

 m.ehr oder weniger zu einem braunen Pulver veränderter Kohle. 



Um diese Erscheiiumgen beim Auflösen der verschiedenen Eisen- 

 arten in Säuren richtig erklären zu können, ist es noihwendig, die Na- 

 tur der Substanzen auszumitteln , welche sich während des Auflösungs- 

 Prozesses abscheiden. Der Grajihit läfst sich, vermöge seiner Unauflöfs- 

 lichkeit in Säuren imd Alkalien, ganz rein darstellen. In starker Glüh- 

 hitze imd beim Zutritt der Luft, verflüchtiget er sich langsam, ohne ir- 

 gend einen Rückstand zu hinterlassen. Um achtzehn Gran Graphit unter 



l2 



